328 1h) 156 Ibe Vo 
Frühere Bestimmungen des sp. Gew. der künstlicher 
Melilithmineralien: 
Künstlicher Gehlenit: 2.87—2.98 (nach Des-C1.); die Mini- 
mumsgrenze wahrscheinlich zu klein, indem die Krystalle 
Luftporen eingeschlossen haben (?). 
Künstlicher Melilith: 2.87—2.91 (nach Des-Cl.); 2.919 (No. 
138, Percy, Forbes); 2.908 (No. 139, Bothe); als Mittel 
mehrerer nicht näher angegebenen Bestimmungen 2.91 (nach 
Percy, Metallurgy, Iron and steel, 1864, Seite 497). — 
Künstlicher, opt. positiver Melilith: 2.91 (No. 158, Fouqué). 
Kein mir zur Disposition stehendes Material des künst- 
lichen Gehlenits und Meliliths ist so rein, dass es eine Con- 
trolle der obigen Werthe erlaubt; dagegen habe ich einige 
Untersuchungen über das sp. Gew. des Zwischenglieds 
zwischen dem Äkermanit und der opt. pos. Melilithvarietät 
ausführen können. — Einige frei ausgepflückte Krystalle 
der Schlacken No. 179 c—e wie auch einiger in chemischer 
Beziehung ganz entsprechenden Schlacken von Schisshyttan 
und Eisenerz wurden in der Quecksilberkaliumjodid-Flüssig- 
keit eingetaucht; die klein zerbrochenen Stückchen sanken 
zu Boden bei dem Concentrationsgrad 2.80, flossen aber 
hinauf bei 2.75; genauere Bestimmung unmöglich, weil die 
verschiedenen Fragmente in Bezug auf das sp. Gew., wegen 
kleiner Verunreinigungen, ein Bischen von einander ab- 
wichen. 
Zusammenstellung der Resultate: 
Sp. Gew. des Gehlenits: 2.9—3.01, 2.98—3.1, 2.87(?)—2.98, 
— wahrscheinliche Grenzen 2.98—3.05. 
Sp. Gew. des eigentlichen Meliliths: 2.90— 2.95, 2.37 —2.91, 
2.919, 2.908, — wahrscheinliche Grenzen 2.90—2.95. 
Sp. Gew. der opt. pos. Melilithvarietät: 2.91. 
Sp. Gew. des dem Äkermanit nahe stehenden Zwischen- 
glieds (Typus No. 179e): 2.75—2.80- 
